I 



studie o chromové žlutí. 33 



3. a 4. Mezi isomorfní směsí a tuhým roztokem není 

 s hlediska theoritického rozdílu, jestliže dle novějších názorů 

 považujeme také roztoky za hmoty, jichž fysikální vlastnosti 

 jsou plynulou funkcí jich složení. 



Provésti přímý důkaz, že v chromové žluti tvoří síran 

 a chroman olovnatý tuhé roztoky, se ovšem nepodařilo. Po- 

 dařilo se však dokázati isomorfismus síranu a chromanu 

 olovnatého přípravou smíšených krystalů těchto solí olovna- 

 tých a tím i pravděpodobnou existenci jich tuhých roztoků. 



Příprava smíšených krystalů děla se podobným způso- 

 bem jako výroba krystalického PbCrOi na mokré cestě, kterou 

 udává de Schulten^). Nejdříve byl připraven dle tohoto au- 

 tora chroman olovnatý následujícím způsobem: 5 g chemicky 

 čistého Pb(N03)2 rozpuštěno bylo, ve 125 cm^ H2O v porcu- 

 lánové misce, přidáno 125 cm^ konc. kyseliny dusičné, za- 

 hřáto na vodní lázni a z dělící nálevky po kapkách přidán 

 roztok 2 g K2Cr207 v V2 litru destillované vody. Po několika 

 minutách počnou se vylučovati hnědožluté mikroskopické 

 krystalky sloupkovitého tvaru, soustavy jednoklonné (mikro- 

 fotografie č. 5. na obrazci č. 5.). Pro výrobu krystalického 

 PbS04 uvádí de Schulten^) předpis následující: 12 g Pb02 

 rozpustí se ve 3 1 vody okyselené 50 cm^ konc. HCl. Tento 

 roztok sráží se po kapkách roztokem 2 g konc. H2SO4 na 

 1 litr vody. Podařilo se nám však připraviti krystalický síran 

 olovnatý obdobným způsobem jako chroman olovnatý a sice 

 srážením roztoku 2*5 2: Pb(N03)2 v 62"5 cm^ vody s 62*5 cm^ 

 konc. kyseliny dusičné roztokem 20 cm^ konc kyseliny sírové 

 v 230 cm^ vody. Druhý roztok přidáván byl opět po kapkách a 

 obdrželi jsme takovým způsobem bílý krystalický síran olov- 

 natý, tvořící dle mikroskopického vyšetření táhlé, bezbarvé 

 hranolky kosočtverečné (mikrofotografie č. 1. na obrazci č. 5.) 

 Z uvedených způsobů výroby krystalických nerozpustných 

 solí olovnatých dalo se očekávati v případě isomorf ie síranu 

 a chromanu olovnatého, že se budou vylučovati smíšené kry- 

 staly, jestliže se bude srážeti roztok Pb(N03)2 za přítomnosti 

 HNO3, roztoky obsahujícími různá poměrná množství K2Cr207 

 a H2SO4 nebo K2Cr2 07 a K2SO4. Následující pokusy zabý- 



*) Bull soc. franeaise mineralogie 27 str. 129 (1904). 

 2) Bull soc. francaise mineralogie 26 atr. 103 (1905). 



